HORNBLENDES 
663 
est parfois formée par le groupement a axes parallèles cl un grand 
nombre de petites aiguilles. 
Clivages. Clivages m (110) parfaits; dans la hornblende basalticpie, 
ils donnent des lames remarciuablement brillantes. Clivages IC (100) 
et / (010) parfois distincts. Plans de séparation accompagnés de 
macles polysynthétirpes suivant /P (100) etp (001). 
Dureté. 5,5. 
Densité. 3 (édénite) à 3,47 (hornblende) ; 3,002 b. commune d’Âydat, 
3,059 h. commune du Thillot, 3,077 pargasite des cipolius d’Arignac, 
3,08 h. commune de Saint-Philippe, 3,092 h. brune d’une diorite de 
Nouvelle-Calédonie, 3,095 h. commune de la route d’Aize près 
Limoges, 3,104 h. basaltique de L’ArgillIer (Connard); 3,147 h, brune 
des enclaves de Ri veau Grand, 3,171 h. brune de Lherz, 3,236 h. basal- 
tique des tufs basaltiques de Chenavari. 
Coloration et éclat. — Incolore, grise ou vert pîile dans 1 édénite ; 
verte ou bleu verdâtre, brun clair (pargasite); vert plus ou moins foncé 
à vert noir ou brun noir (hornblende commune); noire (horblende basal- 
tique et borkevicite). Transparente en lames minces. 
Éclat vitreux, parfois extrêmement vif sur les lames de clivage 
(hornblende basalticiue et barkevicite, etc.). 
Inclusions. La hornblende ne renferme aucune inclusion caractéris- 
tique. Dans quelques roches éruptives (diorites du sud d’Ax, enclaves 
trachytiques du trachyte du mont Dore, etc.), on observe des inclu- 
sions ferrugineuses, rappelant celles du diallage et de 1 hypersthène. 
Dans les schistes cristallins et particulièrement dans les roches am- 
phiboliques du niveau des micaschistes, les inclusions de rutile sont 
abondantes, mais ne présentent pas de dispositions spéciales. 
Les inclusions vitreuses sont très fréquentes dans la hornblende des 
roches volcaniques. 
Propriétés optiques. Plan des axes optiques parallèle a g^ (010). 
Dans g^, «g fait avec l’axe vertical des angles variables dans 1 ang e 
obtus de pli^ (001) (010) (fig. 1) : 
0“ à 10“ dans la hornblende basaltique ; 
12“ à 14“ dans la barkevicite; 
15“ à 25“ dans la hornblende commune, la pargasite et certaines 
hornblendes brunes. , • 
Cet angle paraît augmenter avec la teneur en alumine. Il est aussi 
lié à l’état d’oxydation du fer, ainsi qu’en témoignent de récentes expe- 
